Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
ISSN: 1907-4360

## PEMANFAATAN SERAT IJUK PADA GENTENG BETON DENGAN MENGGUNAKAN BATU APUNG SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP MUTU GENTENG BETON
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka

## Abstract
This research aim to know existence of optimum value and difference quality of  concrete  tile  using  palm  tree  fibred  as  addition  material.  This  Research place  in  Hall  Research Substance  Laboratory  On  Duty  Industry  of  DKI Jakarta.  Research  method  is  experiment  method.  There  is  five  treatment type, that is : 0%; 1%; 1,5%; 2% and 2,5% Fibred of palm tree from weight of cement. Amount. of object test entire/all 50 object test with each treatment 10 object test.
Data    have  homogeneous  and  normal  Distribution  to.  Examination by ANAVA is obtained by one way of F hitung > F tabel so that H0 refused, for  the  limber  burden  30,35  >  2,58  and  the  absorption  irrigate  120  >  2,58. While test t for the got limber burden of thitung > ttabel or 28,66 > 2,82 hence H0  refused.  Medium  absorption  irrigate  t  hitung  <  t  tabel  or - 0,324  >  2,82 hence H0 accepted. Obtained. of result of research of t   here are difference quality  of  concrete  tile  with  use  of  variation  of  different  palm  tree  fibred  at optimum  value  and  concrete  tile  quality  of  concrete  tile  with  variation  of different palm tree fibred bigger than SNI.
Result  of  research  concrete  tile  by  using  palm  tree  fibred  with different variation, can yield average value of limber burden fulfilling Standard of  Indonesia  National    SNI    with  the  result  mounting.  For  the  absorption irrigate, progressively increase percentage palm tree fibred used hence the excelsior  assess  absorption  irrigate  concrete  tile. use  palm  tree  fibred  as addition  at  concrete  tile  can  be  used  until  percentage  1%  palm  tree  fibred from  weight  cement,  with  value  of  limber  burden  152,3  kgf  and  absorption irrigate 9,98% fulfilling Standard of National of Indonesia of according to SNI 03-0096-1999.
Kata kunci : palm tree fibred Novi Susiawati , Irza Ahmad, Ir..MT Amos Neolaka , Drs,. MPd Alumni Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan peningkatan pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini mengakibatkan membawa  konsekwensi  semakin  meningkatnya  kebutuhan  masya-rakat,  pemerintah maupun  pihak  swasta  mengambil  langkah-langkah  kebijaksanaan  diberbagai  bidang. Khusus  dibidang  industri,  kebijaksanaan  pemerintah  diarahkan  kepada  pengembangan industri  yang  menghasilkan  produk  dengan  memanfaatkan  bahan-bahan  yang  dapat diperoleh  di  dalam  negeri.    Salah  satu  jenis  industri  yang dikembangkan  adalah  industri genteng beton.
Genteng beton adalah unsur bangunan yang dipergunakan untuk atap dibuat dari beton  yang  merupakan  campuran  yang  merata  antara  semen  Portland  atau  seje-nisnya dengan  agregat  dan  air  memakai  atau  tanpa  memakai  pigmen,  tidak  termasuk  genteng dengan  bahan  perekat  aspal  dan  genteng  dengan  memakai  serat  asbes  atau  serat lainnya. [ SNI 03-0096-1999, h.1.]
Genteng  beton  merupakan  komponen  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  atap bangunan perumahan, gedung perkantoran dan sebagainya.  Melihat fungsinya ini, maka kegiatan  pembangunan  yang  semakin  meningkat  akan  membawa  dampak  positif,  maka perlu  diupayakan  pemilihan  alternatif  seperti  pemanfaatan  potensi  sumber  daya  alam dalam rangka diversifikasi bahan baku.
Pembangunan  rumah  dengan  menggunakan  genteng  beton,  harus  memper- hitungkan kekuatan kerangka konstruksi kayu yang menyangga beban atap tersebut.  Hal ini  salah  satu  yang  membuat  biaya  pembangunan  perumahan  cukup  tinggi,  yaitu  dalam rangka  pengadaan  kayu  yang  cukup  kuat  daya dukungnya  sekurang -kurang-nya  kayu mutu  kelas  II.  Pemerintah  dari  berbagai  departemen  yang  terkait  dengan  masalah pembangunan  perumahan,  tak  henti-hentinya  mencari  alternatif  untuk  menekan  biaya pembangunan perumahan bagi masyarakat luas.
Pada  penelitian sebelumnya  pernah  dilakukan  yaitu  pembuatan  genteng  beton [Manggasa, 1996, h. 35],  menjelaskan penggunaan batu apung Pumice sebagai bahan subtitusi  agregat  halus  pasir  dalam  pembuatan  genteng  beton  menunjukkan  hasil  positif terhadap  peng-urangan  bobot  genteng.    Hal  ini  dimungkinkan  adanya  kandungan  silika bentuk  amorf  yang  bersifat  sebagai  silika  aktif  yang  apabila  dicampur  dengan  bahan
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
ISSN: 1907-4360
pengikat  hidrolis  dan  air  akan  membentuk  senyawa  hidrat  yang  padat  dan  keras [Manggasa,  Andarias,  1993,  h.3],  dan  adanya  pori-pori  pada  batu  apung  sebagai  akibat keluarnya  gas-gas  dari  lelehan  magma  pada  saat  berlangsungnya  proses  pembekuan. Penggunaan batu apung sebagai bahan subtitusi agregat halus pasir pada genteng beton, menunjukkan  hasil  pengujian  kuat  lentur  genteng beton  belum  memenuhi  syarat  mutu beban lentur.
Penelitian  sebelumnya  pernah  dilakukan  penambahan  serat  alami  pada  cam- puran  adukan  beton  seperti  penambahan  serat  ijuk  pada  campuran  pembuatan  paving block  oleh  saudara  Ulumudin [Ulumudin,  2004,  h.3] penambahan  serabut  kelapa  pada campuran  pembuat-an  genteng  beton  oleh  saudara  Ramoko [Ramoko,  1996,  h.45] dan penambahan  ampas  tebu  Bagase  oleh  saudara  Irfan [Irfan, 2003,  h.60] menjelaskan bahwa  penggunaan  serat  alami  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pengisi  dan dapat mengadakan ikatan dengan semen.
Kemampuan  ikatan  ini  karena  dipengaruhi  oleh  kemampuan  serat  alami  dalam menyerap  air.  Semakin  besar  kemampuan  suatu  serat  dapat  menyerap  air  maka  akan menghasilkan  kekuatan  yang  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan yang  tidak  dapat menyerap air. [Balai Penelitian Bahan, 1996, h.19]
Untuk  memperbaiki  sifat  dan  meningkatkan  mutu  genteng  beton  dengan menggunakan  batu  apung  sebagai  bahan  tambah dapat  dilakukan  dengan  cara penambahan  serat  alami.    Salah  satu  bahan  tambah berupa  serat  alami  yang  sering  di jumpai seperti serat ijuk yang relatif lebih murah dari pada serat baja serta lebih mudah di dapat dan lebih ringan.
Untuk  perbandingan  penelitian  awal  tanpa  menggunakan  mill,  ternyata  adukan tidak  ada  pengikatan  atau  tidak  bisa  di  cetak  dan  hasilnya  hancur.  Sehingga  penulis mengambil  kesimpulan  penelitian  dengan  menggunakan  mill  seperti  pada  penelitian terdahulu dengan perbandingan 1 mill : 1 semen portland.
Untuk Faktor air semen yang akan digunakan pada genteng beton pada penelitian awal, pertama yaitu dengan menggunakan  faktor air semen 0,45 ternyata adukan terlalu kering tidak bisa dicetak, lalu dibuat  dengan factor air semen 0,65 dan ternyata adukan
masih  tidak  bisa  dicetak,  kemudian  air  ditambah  lagi  sampai  faktor  air  semen  1  dan hasilnya adukan seperti pasta dan bisa dicetak.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  perlu  dilakukan  penelitian  pemanfaatan  serat  ijuk sebesar 0%; 1%; 1,5%; 2% dan 2,5% terhadap berat semen dengan panjang serat 2 cm dan menggunakan 2,5 batu apung serta menggunakan mill dengan perbandingan 1mill : 1 semen portland terhadap mutu genteng beton dengan faktor air semen 1.

## METODA
Prosedur  penelitian  di  laboratorium  adalah  berdasarkan  cara  uji  mutu  genteng  beton menurut SNI 03-0096-1999.
Prosedur kerja penelitian ini meliputi :
Tahap Pemeriksaan Bahan.
Pemeriksaan bahan sepeti semen, pasir dan air dilakukan agar diketahui sifat-sifat dan kandungan yang ada di dalam bahan tersebut, yaitu :
Semen Portland
Semen  tidak  dilakukan  pengujian  karena  semen  yang  digunakan  semen  Tiga Roda Type I yang telah memenuhi standar persyaratan Semen Portland.
Agregat Halus  Pasir
Pengujian Gradasi Pasir Pengujian Indeks Kekerasan Pasir Pemeriksaan Zat Organik Dalam Pasir Pengujian Kadar Lumpur
Pengujian Analysis Spesifik Gravity dan penyerapan air pasir.
Agregat Halus  Batu Apung
Batu  apung  yang  digunakan  berasal  dari  cilegon.    Selanjutnya  batu  apung dihaluskan  dengan  proses  pengilingan  dengan  Ballmill  yang  dilakukan  di Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  Pusat  Penelitian  Metalurgi,  Kawasan PUSPITEK Serpong Tanggerang Banten. Setelah dilakukan penggilingan dengan Ballmill, batu apung di ayak dengan menggunakan ayakan berukuran lubang 1,0
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
ISSN: 1907-4360
mm;  2,4  mm  dan  4,8  mm.  Pengayakan  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  syarat kehalusan agregat halus.
Agregat halus batu  apung merupakan agregat ringan, untuk agregat ringan harus memenuhi syarat menurut ASTM C.330-80.
Pengujian Gardasi Batu Apung
Pemeriksaan Zat Organik Dalam Batu Apung
Pengujian Analysis Spesific gravity Dan Penyerapan Air Batu Apung Ijuk  Serat Ijuk
1 Pengujian Penentuan Kadar Air
2 Pengujian Kadar Kotoran
Air
Air yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAM, maka tidak dilakukan pemeriksaan karena telah memenuhi standar persyaratan.
Tahap Pembuatan Benda Uji
Dalam  pembuatan  genteng  beton  ini  digunakan  standar  SNI  03-0096-1999.  Pada penelitian ini dibuat benda uji dengan perbandingan berat yaitu mengguna-kan campuran 1 sp : 1,5 ps : 2,5 batu apung : 1 mill : 0%; 1%; 1,5%; 2% dan 2,5% serat ijuk dari berat semen. Dalam penelitian ini dibuat benda uji dengan ukuran panjang 42 cm, lebar 34 cm dan tebal 1,2 cm dengan faktor air semen 1.

## Proses Pembuatan Genteng Beton
1. Tahap Persiapan Bahan :
a. Batu apung yang sudah digiling dan pasir, masing-masing diayak dengan menggunakan ayakan berukuran lubang 1,0 mm, 2,4 mm dan 4,8 mm, kemudian ditimbang sesuai dengan perbandingan yang direncanakan.
b. Serat Ijuk dilakukan pembersihan dari kotoran-kotoran, setelah dibersihkan selanjutnya dipotong-potong sepanjang 2 cm dan ditimbang sesuai dengan perbandingan yang direncanakan.
c). Semen yang akan digunakan ditimbang sesuai dengan perbandingan yang
direncanakan.
2. Tahap Pencampuran Bahan :
a. Dengan perbandingan tertentu, batu apung, pasir, mill dan semen dicampur dengan serat ijuk, kemudian diaduk secara merata sampai homogen.
b. Campuran  tersebut  kemudian  dimasukan  kedalam  alat  pencampur molen  dan ditambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian diaduk sampai homogen atau mencapai konsistensi tertentu untuk siap dicetak.
3. Tahap Pencetakan Genteng Beton
Pada umumnya pembuatan genteng beton ada dua cara, yaitu pencetakan cara kering dan pencetakan dengan cara basah.
Pencetakan cara kering ialah menggunakan campuran kering atau lengas tanah, sedangkan  cara  pencetakan  basah  adukan  yang digunakan  berupa  pasta basah . Pada penelitian ini menggunakan pencetakan cara basah.
a. Adukan  tersebut  selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam  cetakan  dan  ditekan dengan  mesin  press  hingga  padat.  Hal  ini  akan  menyebabkan  air  yang berlebih  dalam  adukan  akan  keluar  sehingga  genteng  beton  yang  baru  di cetak memperoleh kekakuan.
b. Genteng  yang  telah  terbentuk,  diangkat  dari  cetakan  dengan  hati-hati kemudian dimasukan ke ruang curing .
4. Tahap Curing Genteng Beton  Pematangan
Tahap curing ada tiga tahap. Curing ini dimaksudkan untuk menjaga kebutuhan air dalam proses hidratasi semen tetap terpelihara, karena pada proses hidratasi akan  terjadi  penguapan  air  dalam  beton  karena  panas,  maka  air  yang  hilang tersebut berlangsung dengan sempurna [Balai Penelitian Bahan,1996, h. 26]
Tahap-Tahap Curing Genteng Beton : [Balai Penelitian Bahan,1996, h. 27-28]
a. Curing Tahap Pertama :
1 Genteng dimasukan keruangan yang lembab udara dan terlindung oleh tiupan angin dan sinar matahari.
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
ISSN: 1907-4360
2 Kemudian  diangin-anginkan  dalam  rak  pengering  selama  24  jam dengan suhu berkisar 20ºc - 29ºc dengan kelembaban udara minimum 70%.
b. Curing Tahap Kedua :
Selanjutnya genteng direndam dalam bak perendam selama  7 hari.
c). Curing Tahap Ketiga :
1 Setelah itu genteng dikeringkan kembali dengan cara diangin-anginkan sampai kering udara didalam ruangan yang terlindung oleh pengaruh matahari langsung.
2 Setelah mencapai umur 28 hari, genteng tersebut sudah dapat dipakai atau dipasarkan.

## Tahap Pengujian Benda Uji
Pengujian beban lentur genteng beton pada penelitian ini mengacu pada SNI 03-0096- 1999. Benda uji yang digunakan genteng beton yang telah berumur 28 hari. Prosedur Pengujian Beban Lentur Genteng Beton. [SNI 03-0096-1999,, h.5]
a. Persiapan / Peralatan :
1. Mesin  uji  beban  lentur  yang  memberikan  beban  secara  teratur  dan  merata dengan system tripot dengan ketelitian 1 kg.
2. Bak air untuk perendaman 10 contoh uji.
b. Cara Kerja :
1. Ambil benda uji sebanyak 10 genteng.
2. Kondisikan  benda  uji  dengan  direndam  air  selama  24  jam,  sebelum dilakukan pengujian.
3. Letakan benda uji  dalam keadaan basah  diatas dua tumpuan yang sejajar dalam arah membujur, penerapan beban dilakukan ditengah kedua tumpuan dimana terletak benda uji melalui tumpuan tetap yang serupa.
Semua  tumpuan  dan  permukaan  beban  harus  rata  dan  harus  menyangga panjang benda uji sepenuhnya.
Penyangga tumpuan harus berbentuk bulat dengan jari -jari sekitar 32 mm.
4. Lakukan  pembebanan  dengan  tingkat  penambahan  beban  yang  tetap dengan laju 50 N / detik, hingga genteng patah.
5. Catat pembebanan maksimum pada waktu genteng patah yang ditunjukkan oleh alat kontrol mesin.
6. Hitung rata-rata beban lentur dari 10 buah benda uji.
Prosedur Pengujian Penyerapan Air Genteng Beton. [SNI 03-0096-1999,, h.6]
a. Peralatan :
Oven dengan temperature kerja 200ºc dengan ketelitian 2 derajat, neraca teknis kapasitas 10 kg dengan ketelitian 1 gram. Bak perendam, lap lembab.
b. Cara Kerja :
1. Siapkan benda uji dalam keadaan kering 10 buah.
2. Keringkan genteng dalam oven pada suhu 110 + 5ºc selama 2 jam.
3. Timbang genteng dalam keadaan kering  K gram .
4. Rendam genteng tersebut dalam air selama 24 jam
5. Timbang genteng dalam keadaan basah dengan menyeka permukaan genteng lebih dulu dengan lap lembab, catat berat contoh  W gram .
6. Hitung peresapan air genteng dalam % sebagai berikut :
K K W   100%
7. Hitung rata-rata % peresapan air genteng.
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1. Deskripsi Data Uji Material a. Hasil Pengujian Agregat Halus Pasir Cimalaka
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Agregat Halus Pasir Menurut SII.0052-80 No. Pengujian Hasil Pengujian Standar Keterangan 1. Gradasi Agregat Pasir - Modulus Kehalusan FM = 3,74 - Pasir termasuk Zona II Pasir agak Kasar F.M = 1,5 – 3,8 Memenuhi Standar 2. Indeks Kekerasan Butiran Pasir 1,49 Maksimum 2,20 Memenuhi Standar 3. Zat Organik Pasir *Lebih tua dari kuning muda *Kuning muda Memenuhi Standar 4. Kadar Lumpur Pasir 2,46% Maksimal 5% Memenuhi Standar 5. Berat Jenis Dan Penyerapan Pasir - Berat Jenis = 1,18 - Berat Jenis JPK = 1,23 - Penyerapan = 4,85% - -
Grafik Pemeriksaan Gradasi Agregat Halus Pasir
8 35 55 75 90 3.23 88.55 100 10 30 90 100 0 16.65 96.91 72.19 48.55 100 100 100 59 0 20 40 60 80 100 120 0 0.15 0.3 0.6 1.2 2.4 4.8 9.6 No. Saringan % K um ul at if T em bus Batas minimum zona II Hasil pengujian gradasi pasir Batas maksimun zona II Ket : Pasir termasuk Zona II  Pasir agak kasar
Gambar 1. Grafik Susunan Gradasi Pasir Menurut SK SNI T-15-1990-03.
b. Hasil Pengujian Agregat Batu Apung Cilegon
Tabel 2. Data Hasil Pengujian Agregat Batu Apung Menurut ASTM C.330-80
No. Pengujian Hasil Pengujian Standar Keterangan 1. Gradasi Agregat Batu Apung - Susunan gradasi sesuai dengan ASTM C.330-80. - Susunan gradasi harus sesuai dengan ASTM C.330-80. Memenuhi standar 2. Zat Organik Batu Apung *Kuning muda *Lebih tua dari kuning muda Memenuhi standar 3. Berat Jenis Dan Penyerapan Batu Apung - Berat Jenis = 0,95 - Berat Jenis JPK = 1,54 - Penyerapan = 61,55 - -
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
Grafik Pemeriksaan Gradasi Agregat Halus Batu Apung 5 10 40 85 100 25 100 100 63.03 98.4 36.52 23.35 35 100 80 0 20 40 60 80 100 120 0 0.15 0.3 1.18 4.75 9.5 No. Saringan % Kum ulat if T em bus Batas minimum Hasil pengujian gradasi Batu Apung Batas maksimun
Gambar 2. Grafik Susunan Gradasi Batu Apung Menurut ASTM C.330-80.
c. Hasil Pengujian Serat Ijuk
Pada penelitian ini menggunakan serat ijuk yang dipotong-potong sepanjang 2 cm, sesuai dengan standar Genteng Ijuk  SNI 03 -6027-1999 .
Tabel 3. Data Hasil Pengujian Serat Ijuk Menurut SNI 01-1673-1980.
No. Pengujian Hasil Pengujian Standar Keterangan 1. Kadar Air Serat Ijuk 5,6% Maksimal 15% Memenuhi standar
2. Deskripsi Data Uji Genteng Beton
Pada  penelitian  telah  dilakukan  beberapa  perlakuan  terhadap  benda  uji.  Untuk  masing- masing perlakuan pada benda uji menggunakan variasi campuran serat ijuk yang berbeda. Setelah  diadakan  pengujian  terhadap  benda  uji,  yaitu  pengujian  beban  lentur,  diadakan pula pengujian daya serap air dan pengujian kerapatan air, yang dilakukan di laboratorium diperoleh data hasil pengujian yang dapat dilihat sebagai berikut :
a. Hasil pengujian ukuran rata-rata genteng beton
Tabel 4. Data hasil Pengujian Ukuran Rata-rata Genteng Beton.
No. Kelompok Ukuran Rata-rata Genteng Beton Berat kg) Panjang mm Lebar mm Tebal mm 1. I 3,64 420,2 340,6 11,3 2. II 3,56 420,3 340,2 12,1 3 III 3,57 420,3 340,3 13,4 4. IV 3,65 420,4 340,3 13,05 5. V 3,79 420,3 340,6 13,25
Bila dibandingkan dengan bobot genteng beton tanpa menggunakan batu apung rata-rata  4,5  kg,  maka  genteng  beton  yang  menggunakan  batu  apung  bobotnya  lebih ringan . Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa pada perlakuan II merupakan genteng yang paling  ringan  bobot  gentengnya,  yaitu  rata-rata  sebesar  3,56  kg. Maka  dapat  diketahui besar  beban  yang  akan  berkurang  terhadap  kayu  yang  menyanggah  atap  genteng tersebut. Jika jumlah genteng beton yang dipakai untuk 1 meter persegi adalah 10 buah dengan  rata-rata  sebesar3,56  kg,  maka  beban  yang  dapat  dikurangi  adalah  sebesar  :
Pengurangan bobot genteng : 5 , 4 56 , 3 5 , 4  x 100% = 20,89%.
Tabel 5. Data hasil Pengujian Ukuran Rata-rata Penampang Tepi Genteng Beton
No. Kelompok Bagian Penumpangan Tepi Kaitan Lebar mm Tebal mm Dalam Alur mm Jumlah Alur bh) Panjang mm Lebar mm Tinggi mm 1. I 36,9 12,4 4,3 2 57,6 21,9 13,8 2. II 36,4 12,3 4,3 2 57,5 22 13,7 3. III 36,8 12,6 4,2 2 57,9 22,1 13,4 4. IV 36,3 12,3 4,3 2 57,1 22,1 13,8 5. V 36,4 12,4 4,2 2 57,1 22,3 13,4
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
Keterangan : I = Benda uji dengan penggunaan serat ijuk 0% dari berat semen II = Benda  uji dengan penggunaan serat ijuk 1% dari berat semen III = Benda uji dengan penggunaan serat ijuk 1,5% dari berat semen IV = Benda uji dengan penggunaan serat ijuk 2% dari berat semen V = Benda uji dengan penggunaan serat ijuk 2,5% dari berat semen
b. Hasil Pengujian Rata-rata Beban Lentur Genteng Beton
Tabel 6. Data hasil Pengujian Rata-rata Beban Lentur Genteng Beton No. Kelompok Beban Lentur  Kgf 1. I.    0% ijuk dari berat semen 142 2. II.   1% ijuk dari berat semen 152,3 3. III.  1,5% ijuk dari berat semen 154 4. IV.  2% ijuk dari berat semen 157 5. V.   2,5% ijuk dari berat semen 199
142 152.3 157 199 154 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 1 1.5 2 2,5 3 Serat Ijuk  % B eban Lent ur G ent eng B et on K gf
Gambar 4. Grafik Beban Lentur Rata-rata Genteng Beton.
Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat adanya peningkatan beban lentur. Hal ini menunjukkan adanya  kenaikan beban lentur dengan bertambahnya persentase serat ijuk sebagai bahan tambah  pada genteng beton.
c. Hasil Daya Serap Air Genteng Beton
Tabel 7. Hasil Pengujian Daya Serap Air Rata-rata Genteng Beton
No. Kelompok Daya Serap Air  % 1. I.     0% ijuk dari berat semen 9,63 2. II.    1% ijuk dari berat semen 9,98 3. III.   1,5% ijuk dari berat semen 10,91 4. V.    2% ijuk dari berat semen 11,87 5. V.    2,5% ijuk dari berat se men 13,41
9.63 9.98 11.87 13.41 10.91 0 5 10 15 20 0 1 1,5 2 2,5 3 Serat Ijuk  % D ay a S er ap A ir %
Gambar 5. Grafik Daya Serap Air Rata-rata Genteng Beton.
Dari  data  tersebut  terlihat  adanya  peningkatan daya  serap  air  genteng  beton dengan bertambahnya persentase serat ijuk sebagai bahan tambah pada genteng beton.
Menurut SNI 03-0096-1999, daya serap air untuk genteng beton tidak boleh lebih dari  10%.  Dari  grafik  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  daya  serap  air  yang  memenuhi standar  SNI  adalah  perlakuan  I  dan  perlakuan  II,  yaitu  0%  dan  1%  serat  ijuk  dari  berat semen sebagai bahan tambah pada genteng beton.
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
d. Hasil pengujian Kerapatan Air Genteng Beton
Data  hasil  pengujian  kerapatan  air  menunjukkan  bahwa  kerapatan  air  untuk semua  perlakuan  tidak  rembes  air sehingga  dapat  dipakai.  Menurut  SNI  03-0096-1999 menyatakan bahwa apabila genteng basah tetapi tidak terjadi tetesan air maka dinyatakan tahan terhadap perembesan air.

## Pengujian Hipotesis
1. Pengujian Hipotesis 1
Pengujian  dengan  menggunakan  uji  Analisis  Varians  ANAVA  satu  arah  untuk beban lentur dengan taraf nyata α = 0,01 diperoleh hasil pengujian F hitung > F tabel berarti menolak H 0 yang tertera dalam tabel dibawah ini.
Tabel 8. Hasil ANAVA Beban Lentur Genteng Beton
Sumber Varians dk JK KT F hitung F tabel Rata-rata 1 1288975,7 1288975,7 30,35 2,58 Antar Kelompok 4 19334,7 4833,68 Dalam Kelompok 45 7167,60 159,28 Jumlah 50 -
Pengujian  Analisis  Varians  untuk  daya  serap  air  genteng  beton  adalah  F hitung > F tabel berarti menolak H 0 yang tertera dalam tabel dibawah ini.
Tabel 9. Hasil Uji ANAVA Daya Serap Air Genteng Beton
Sumber Varians dk JK KT F hitung F tabel Rata-rata 1 6224,83 6224,83 119,89 2,61 Antar Kelompok 4 93,62 23,40 Dalam Kelompok 45 8,78 0,195 Jumlah 50 -
Dari  pengujian  hipotesis  beban  lentur  dan  daya  serap  air  di atas  diperoleh hasil penelitian yaitu : terdapat perbedaan mutu genteng beton dengan penggunaan serat ijuk sebesar 0%; 1%; 1,5%; 2% dan 2,5% terhadap berat semen pada genteng beton dengan menggunakan  2,5  batu  apung  sebagai  bahan  tambah  dan  menggunakan mill  dengan perbandingan bahan 1 mill : 1 semen Portland.

## 2. Pengujian Hipotesis 2
Berdasarkan perhitungan uji t untuk beban lentur maka diperoleh nilai t hitung > t tabel atau 28,66 > 2,82. Sedangkan untuk daya serap air nilai t hitung < t tabel atau -0,329 < 2,82. Maka hasil penelitian adalah nilai optimum mutu genteng beton dengan penggunaan serat ijuk sebesar 0%; 1%; 1,5%; 2% dan 2,5% terhadap berat semen pada genteng beton dengan  menggunakan  2,5  batu  apung  sebagai  bahan  tambah  dan  menggunakan  mill dengan  perbandingan  bahan  1  mill  :  1  semen  Portland  lebih  besar  dari  nilai  Standar Nasional Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penggunaan serat ijuk dengan persentase yang berbeda akan menghasilkan  beban lentur  yang  berbeda  pula  dengan  hasil  meningkat  dan  memenuhi  Standar  Nasional Indonesia.  Dengan  kata  lain  penggunaan  serat  ijuk  pada  genteng  beton  ternyata mampu meningkatkan  nilai beban lentur genteng beton yang memenuhi standar.
2. Penggunaan  serat  ijuk  dengan  persentase  yang  berbeda  akan  menghasilkan  daya serap  air  yang  berbeda  pula  dengan  hasil  meningkat.  Nilai  daya  serap  air  genteng beton  pada  penggunaan  persentase  1%  ijuk  memenuhi  standar,  sedangkan  peng- gunaan persentase 1,5%; 2% dan 2,5% ijuk tidak memenuhi standar.
3. Penggunaan  serat  ijuk  sebagai  bahan  tambah pada  genteng  beton  dapat  digunakan sampai persentase 1% ijuk dari berat semen dengan nilai beban lentur 152,3 kgf dan daya serap air 9,98%, karena memenuhi Standar Nasional Indonesia menurut SNI 03- 0096-1999.
Pemanfaatan Serat Ijuk pada Genteng Beton dengan Menggunakan Batu Apung sebagai Bahan Tambah terhadap Mutu Genteng Beton,
Novi Susiawati, Irza Ahmad, Amos Neolaka
ISSN: 1907-4360
4. Hasil pengujian kerapatan air genteng beton menunjukkan bahwa kerapatan air untuk semua perlakuan tidak rembes air sehingga dapat dipakai.
5. Penggunaan serat ijuk pada genteng beton yang menggunakan batu apung dan mill, terbukti dapat meningkatkan mutu genteng beton.
6. Penggunaan serat ijuk sebagai bahan tambah pada genteng beton dalam penelitian ini ternyata  mampu  meningkatkan  mutu  genteng  beton.  Dan  menunjukkan  penggunaan serat ijuk pada genteng beton dapat digunakan sampai persentase 1% ijuk dari berat semen  kelompok II  karena nilai beban lentur dan daya serapnya memenuhi standar menurut SNI 03-0096-1999. Berdasarkan hasil penelitian, hendaknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan serat alami lainnya dengan persentase yang lebih bervariasi, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai Penelitian Bahan, Petunjuk Teknis Pembuatan Serat Semen , Jakarta: Dept. Perindustrian
Balai Penelitian Bahan Dinas Perindustrian DKI Jakarta, 1996. Petunjuk Teknis Pembuatan Genteng Beton . Jakarta : Dept. Perindustrian.
Irfan, 2003, Studi Pemanfaatan Ampas Tebu Bagase Sebagai Bahan Tambahan
Pembuatan Genteng Beton, Jakarta: UNJ
Manggasa, Andarias, 1993. Penerapan Teknologi Genteng Beton Dari Batu Apung . Ujung Pandang : Balai Industri.
Manggasa, Andarias. 1996. Subtitusi Batu Apung Pada Pembuatan Genteng Beton Sebagai Salah Satu Alternatif Pengurangan Bobot. Jakarta : Majalah Kimia, No. 55, Juni 1996.
Ramoko, 1996, Studi pemanfaatan Serabut Kelapa Sebagai Bahan Tambahan Pada Pembuatan Genteng Beton Dalam Kaitannya Dengan Kekuatan Lentur Genteng Beton , Jakarta: UNJ
SNI 03-0096-1999, 1999, Genteng Beton . Jakarta : BSN.
Ulumudin. , 2004, Pengaruh Penambahan Serat Ijuk Pada Pembuatan Paving Block Terhadap Kuat Tekan . Jakarta : UNJ.